( 202 ) 



absolumeiil iinponderuble. Oiil'extrait, par I'acide inuriati(|uc, 

 des oxides laves. 



Pour eviter un trop grand noinbre de petites operations, je re- 

 serve les oxides de riiodiuni et d'iridinm, obtenus de I'oxide de 

 fer el de la masse saline, jusqu'au traitemenl des sulfures par le 

 sulfate acide de potasse, auxquels je les ajoute pour les analyser 

 en menie temps. 



Analj'se du mineral de platine , de Nischne /'agilxk et de 

 Goroblagodat , dans I'Oural. 



1. Nischne Tagilsk. Ge mineral de platine a une couleur grise 

 obscure, et contient beaucoup de grains magnetiques, dont une 

 partie jouit de la polarite , et les plus grands a un tel degre , qu'ils 

 soulevent de petits morceaux de fd d'acier. 



J'ai analyse separement les grains magnetiques et les grains non 

 magnetiques. Les resultats de plusieurs analyses ne s'accordent 

 pas tout-a-fait; cependant ils different si peu qu'ils prouvent evi- 

 demment que les grains magnetiques et les grains non-magne- 

 tiques possedent une composition particuliere et constante. Je ne 

 citerai qu'une de ces analyses, et je choisirai celle que je crois la 

 plus sOre. 



GRAINS GRAINS 



non niagoetiqups. magnetiques. 



Platine -8,94 73,58 



Iridium 4.97 2>-*5 



Rhodium 0,86 i,i5 



Palladium 0,28 o,3o 



Fer ii,o4 12,98 



Cuivre 0,70 5, 20 



Osmiure d'iridium , en grains 1 ,00 



Osmiure d'iridinm , en e'cailles .... 0,96 



Matieres insolubles 2,30(1) 



98,75, 97,8(i 



2. Goroblagodat. Ce mineral est enti^rement non magnetiquc, 

 et remarquable en ce qu'il ne contient point d'iridium. Cepen- 



f I) Melange d'osmiure d'iridium en grains et en ecailles avec du sabl< 



